288 RÉCHERCHES 
cond ordre, par les plus grandes inclinaisons. La plaque un 
peu plus épaisse, qui a servi dans la cinquième expérience, 
a fait descendre cette teinte jusqu'au vert du quatrieme ordre, 
qu'elle a atteint sous l'incidence de 74°; tandis que dans la 
neuvième expérience, où l’on a employé une plaque épaisse 
de 13", 416, la teinte du faisceau extraordinaire a atteint 
le septième ordre d’anneaux , et par conséquent la blancheur, 
dès l'incidence 12° /o' bo”. Ainsi en général, à mesure que 
l'épaisseur des plaques augmente, les teintes du faisceau ex- 
traordinaire baissent plus rapidement , et atteignent plus vite 
la blancheur, limite de leur coloration. 
Mais suivant quelle loi ces variations s'operent-elles pour 
chaque plaque ? quel rapport existe-t-il entre les inclinaisons 
successives auxquelles paraissent les différentes teintes? et 
peut-on parvenir à les prévoir? voilà les premieres questions 
qui se présentent à décider. 
Si on essayait de le faire d'apres les seules expériences que 
nous avons rapportées, on risquerait de s’égarer compléte- 
ment, ou plutôt on trouverait que la loi de ces variations 
n'a rien de fixe, qu’elle est plus rapide dans quelques parties 
de la série, plus lente dans d’autres, et sur-tout qu'elle est 
différente pour chaque plaque; mais ces irrégularités appa- 
rentes tiennent à une circonstance qu'il importe de déve- 
lopper. . x 
Nous avons dit que nos plaques étaient taillées perpendi- 
culairement à l'axe de cristallisation des aiguilles, et apres 
avoir déterminé à priori cette direction en les coupant, nous 
l'avons encore vérifiée à posteriori en exposant les plaques 
perpendiculairement au rayon polarisé, et voyant que les 
teintes qu’elles donnent ne changent point quand on les 
